40 Heinr. Otto Lang. 



0.0783 Fe 2 0s; 0.2066 AI2O3; G.U005 Mns04 = 0.0004 MnO ; 0.0431 CaO und 

 0.0612 P20?Mg2 = 0.0220 MgO. — I. FeO- Bestimmung. — 0.5908g gaben 

 = 0.019836 FeO [0.02204 FesOs] = 3.35% FeO. — IL FeO-Bestimmung.— 

 0.5450 gaben = 018468 FeO [0.02052 FeaOa] = 3.38%- 



Nach dem Ergebniss der IL FeO-Best. kommen auf 1.1738g für S1O2 etc. 

 angewandtes Analysenmaterial = 0,044195 Oxyduleisen, mithin 0.078300 Fe2Û3 

 minus 0.044195 Fe2Û3 = 0.034105g in dem Gestein vorhandenes Eisenoxyd = 

 2.90 %; — 0.044195 FeaOs = 0.0397755 FeO = 3.38 %. 



Glühverlust. — 1.0776g verloren beim Glühen = 0074g — 0.68 %. 



Directe Wasser- Bestimmung durch Glühen des feinen Silicatpulvers mit 

 Bleichromat. — 0.6677g ang. Subst, gaben = 0.0090g H2O = 1,34%; ferner 

 0.6640g = 0.0094g H2O = 1.41 %; im Mittel mithin == 1.37 % H2O. 



Alkalien. — 1.1316g lieferten = 0.2588 KaPtOle = 0-0789 KCl = 

 0.0498 K2O u. 0,1268 Na2SO* = 0.0553 Na 2 == 4.88 %. 



Ausserdem wurden noch vorgefunden Spuren von Cl, S, P2O5; dagegen 

 keine CO2 u. kein Beryllium. 



Spec. Gew. — 2.6802g gröbliches Pulver verdrängten im Pyknometer bei 

 16° C. = 0.9784g Wasser, welche Zahlen zu dem Spec. Gew. 2.729 führen. 



Procentische Zusammensetzung. 





I. 



II. 



III. 



Si02 



76,05 



64,04 • 



59,56 



T102 



Zr02 x 



0,05 1 

 0,42 f 



0,62 



1,22 



(x 0,44) 



AI2O3 



11,68 



17,92 



17,60 



F2O3 



0,34 



0,96 



2,90 



FeO 



1,05 



2,08 



3,38 



MnO 



Spur 



0,23 



0,03 



MgO 



0,29 



0,59 



1,87 



CaO 



0,42 



1,00 



3,67 



SrO 



— 



Spur 



Spur 



Na 2 



3,79 



6,67 



4,88 



K2O 



5,09 ■ 



6,08 



4,40 



Li 2 



Spur 



Spur 



Spur 



F 



Spur 



— 



— 



H2O 



1,36 



1,18 



1,37 





100,54 



101.37 



101,32 



Spec. Gewicht 



2,636 



2,646 



2,729 



lichen Gasflamme geglüht wurde, ohne Verluste zu erleiden, die Gegen- 

 wart von Kieselsäure also ausgeschlossen erscheint. Das so erhaltene 

 grauweisse, an Zirkonerde erinnernde Pulver löst sich in schmelzendem 

 Monokaliumsulfat klar auf und bleibt dann beim Behandeln der Schmelze 



